25 ㎜ × 75 ㎜ × 1 . 1 ㎜ 두께 의 ITO 투명 전극 ( 양극 ) 부착 유리 기판 ( 지 오매 틱 사 제조 ) 을 이소프로필 알코올 중 에서 초음파 세정 을 5 분 간 행한 후 , UV 오존 세정 을 30 분 간 행하 였 다 . 세정 후 의 투명 전극 라인 부착 유리 기판 을 진공 증착 장치 의 기판 홀더 에 장착 하 고 , 우선 투명 전극 라인 이 형성 되 어 있 는 측 의 면 위 에 상기 투명 전극 을 덮 도록 하 고 , 정공 주입 층 으로서 막 두께 10 ㎚ 의 화합물 HI 1 을 제막 률 1 Å / s 로 성막 하 였 다 . 이 화합물 H 1 막 위 에 정공 수송 층 으로서 막 두께 35 ㎚ 의 화합물 HT 1 을 1 Å / s 로 성막 하 였 다 .